Künstliche Nachbildung. 
445 
beiden Mineralien durch Einwirkung von Chlorsilicium auf Kalk. . J. H. L. Vogt 
untersuchte zwei unzweifelhafte Wollastonitschlacken von den Hochöfen von 
Högfors und Tonsä (Bourgeois wies nach, dass die meisten anderen angeblichen 
Wollastonite aus Hochofenschlacken wohl gewöhnliche Augite sind). Wol- 
lastonit erhielt Hussak dadurch zum ersten mal absichtlich aus Schmelzfluss, dass 
er 1 Theil eines Gemenges von 3 (Na20.8i02) + 2(CaO.BjOj) mit (am er- 
giebigsten) 3 Theilen CaSiO^ zusammenschmolz; dabei krystallisirt CaSiO^ theils 
als scharfe optisch positive hexagonale Täfelchen (wie dieselben als eine 
Dimorphie auch von Vogt in Schlacken gefunden und von Doelter durch Um- 
schmelzen des natürlichen Wollastonits erhalten wurden), theils aber als breite 
Täfelchen mit ausgezackten Enden , welche die morphologischen und optischen 
Eigenschaften des monoklinen Wollastonits zeigen (Verh. naturh. Ver. Kheinl. 
u. W. 1887. 97). — Von Gorgen wurde Wollastonit dargestollt durch Zusammen- 
schmclzen von Kieselsäure mit Chlorcalcium in der Eothglühhitze bei Zutritt von 
Wasserdampf. 
Hornblende wird (wie Augit) auch unter den Producten genannt, welche 
in Höhlungen kieselsäurereicher Schlacken der Eisenhochöfen krystallisirt, z. Ih. 
aber auch in den Schlacken selbst ausgeschieden Vorkommen; die Krystalle er- 
reichen bis ^ Zoll Länge und zeigen deutlich ooP{110} = 124° 30', auch 
ooPoo(010}, l’(lll}. ^oo{01l), f«co(034}; als Fundorte werden angegeben 
Olsberg in Westphalen, Sayuer Hütte bei Neuwied, Oberweiler in Baden, 
Mägdesprung am Harz, Ruskberg im Banat. Beabsichtigter Weise ist die künst- 
liche Darstellung von Hornblende aus dem Schmelzfluss bis jetzt noch nicht 
gelungen, ja als Mitscherlich Strahlstein schmolz, erstarrte dieser in der Augit- 
form. _ V. Chrustschoff gibt au, die künstliche Bildung von Hornblende auf 
hydrothermischem Wege erreicht zu haben. Er beschickte Glasbirnen mit einer 
wässerigen Lösung von colloidaler Kieselsäure, einer solchen von Thonerde, 
einer wässerigen Eisenoxydhydratlösung, Elsenoxydulhydrat. Kalkwasser, in 
Wasser suspendirtem Magnesiahydrat, einigen Tropfen Natron-Kali-Lauge, und 
erhitzte diese eine ziemlich steife gelatinöse Masse bildenden Ingredienzien ca. 
3 Monate lang in einem Ofen bei etwa 550°. In dem schmutzig braungrünlichen 
breiähnlichen Inhalt befanden sich dann dunkle, harte prismatische Kryställchen 
bis l mm lang und ^ mm dick, welche zwar nur sehr versteckte Spaltbarkeit, 
auch nur annähernd messbare Prismenwinkel, aber 1 : 1 — 148° 28 , eine Aus- 
löschungsschiefe c:e=17°56', nicht sehr starken Pleochroismus, aber sonst 
die physikalischen Eigenschaften und auch die chemische Zusammensetzung der 
Hornblende ergaben. Ausserdem hatten sich noch gebildet lichtgrünliche mono- 
kline Prismen, wohl von diopsidartigem Pyroxen, Quarzkryställchep, vermuthlich 
dünne Orthoklastäfelchen (N. Jahrb. f. Min. 1891. II. 86). 
Was die Bildung des Glimmers betriö’t, so beobachtete Mitscherlich in den 
Hohlräumen alter, von der Kupferroharbeit herrübrender Schlacken unfern des 
Schlosses von Garpenberg in Dalekarlien durchsichtige, sechsseitig-tafelförmige 
Krystalle, sowie mehrere Zoll grosse Blätter eines verhältnissmässig sehr kalk- 
